Io6 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



nant à partir de looo". Par conséquent, de 65o° à 1000°, le fer se trouve dans un état 

 tel qu'une proportion plus ou moins grande de carbone suffit pour déplacer en 

 avant sa courbe représentative de pouvoir thermo-électrique et caractériser ainsi sa 

 teneur en carbone; cet état correspondrait à celui qu'a défini M. Pionclion dans son 

 étude de la chaleur spécifique du fer. 



» Enfin mon étude a porté sur une série d'aciers au nickel dont M. Stein- 

 mann avait déterminé la force électromotrice, ]jar rapport au plomb, pour 

 certaines températures d'ébuUition dont la plus élevée n'a pas dépassé 3oo°. 



» Les teneurs en nickel variaient depuis 5 pour 100 jusqu'à 35, 5 pour 100; 

 à rencontre des résultats précédents, je n'ai pas obtenu de variation pro- 

 gressive de courbes en relation avec la composition chimique. De celte 

 étude il résulte que : 



» 1" La forme générale des courbes en (E, /) de couples ferro-nickel- 

 platine est parabolique; 



» 2° Il y a exception pour l'acier à 5 pour 100 de nickel; 



» 3° Les aciers à 5 pour 100 et à 28 pour loo ont présenté, à partir 

 de 4t>o>' et 5oo", des variations brusques, révélatrices d'une transformation 

 moléculaire; 



» 4" L'acier à 28 pour loo se distingue par sa grande force électromo- 

 trice et la température de son point neutre; 



M 5" De faibles variations de teneur en nickel suffisent pour amener de 

 grandes variations dans la température du point neutre et sa force élec- 

 Iromotrice, ainsi que le montre le Tableau ci-après : 



